— 210 — 
Dapprima furono studiate le amalgame di stagno. 
Stato liquido | 
Composi- R Ia do 4, 
zione ———— lr. 
atomica | 130 | 1000 | 13° | 100° | 18° ‘| 1000 | 18° | 1000 
Sn: Hgioo | 1,0065 | 1,1024 | + 0,0023|] + 0,0019|— 0,0013 | — 0,0015| + 0,0031 LE 0,0029 
Sn, Hg59 1,0016 | 1,0977 | + 0,0083| + 0,0033|— 0,0026 | — 0,0024| + 0,0047/+ 0,0049 
Sn, Hg50 0,9991 | 1,0957 | +0,0034| +-0,0041|— 0,0036 | — 0,0032| + 0,0050|+ 0,0053 
Sn, Hges — 1,0809 - -+ 0,0062 — — 0,0078 — + 0,0095 
Sni Hg1s —- 1,0656 — + 0,0126 — — 0,0097 _ + 0,0178 
Sn Hgs _ 1,0307 — + 0,0214 — — 0,0168 Ds +-0,0302 
Sn, Hg | _- 0,9668 | — + E — i — + 0,0516 
Stato solido 
0° | 13° 0° | 139 0° | 13° 0° 118° 
Sni Hg» 0,6997 — — 0,0224 = — 0,11445 -- — 0,0036 — 
Sn Ho; 0,5412 | 05499 | — 0,0268| — 0,0278|— 0,1374 | — 0,1392| — 0,0051|— 0,0060 
Sn3 Hg; 0,3263 | 0,3348 | — 0,0242| — 0,0238/— 0,1203 | — 0,1206| — 0,0090|— 0,0086 
I Sns Hgi 0,2561 | 0,2633 | — 0,0222| — uo la 0,0971 | — VSC — 0,0111|— 0,0114 
| 
Non mi sono fermato a studiare le amalgame in cui entrano piccolissime quan- 
tità di stagno, perchè su di esse esistono le esperienze accurate del Matthiessen. 
Ho poi riportati i valori delle resistenze a 13° soltanto per quelle amalgame che 
a questa temperatura si mantenevano perfettamente liquide o perfettamente solide. 
Dalle mie determinazioni, come apparisce chiaramente dalla tabella, risulta che i valori 
delle resistenze trovate sperimentalmente sono per le amalgame allo stato liquido 
maggiori di quelli trovati dal calcolo delle formole (1) e (3), e per le amalgame allo 
stato solido sono invece minori di quelli trovati dal calcolo delle stesse formole. I va- 
lori dati dall'esperienza sono poi sempre minori di quelli dati dal calcolo della for- 
mola (2), tanto per le amalgame allo stato liquido, che per quelle allo stato solido. 
Inoltre, se si considerano le differenze fra i valori dell’esperienza e quelli dovuti alla 
formola (1), si vede che queste differenze, per le amalgame allo stato liquido, vanno 
sempre crescendo al crescere dello stagno, così a 13° come a 100° e per le amal- 
game allo stato solido, queste differenze crescono dall’amalgama Sn, Hgi, e poi pren- 
dono a diminuire lentamente, tanto a 0° che a 13°. Le differenze fra i valori dell’espe- 
rienza e quelli dati dalla formola (2) crescono sempre al crescere dello stagno per 
le amalgame allo stato liquido, e per quelle allo stato solido sino all’amalgama Sn Hg, 
e poi cominciano a diminuire. À 
In fine le differenze fra i valori dell'esperienza e quelli dati dalla formola (83) 
vanno sempre crescendo, aumentando le proporzioni dello stagno, per le amalgame allo 
stato liquido; e così pure per le amalgame allo stato solido. 
